﻿Die 
  Silikatschmelzen. 
  737 
  

  

  1230°, 
  für 
  solchen 
  von 
  Pizmeda 
  1250 
  bis 
  1260° 
  und 
  für 
  den 
  

   vom 
  Mijakeshima 
  (Japan) 
  zirka 
  1290° 
  zu 
  bestimmen. 
  Da 
  jedoch 
  

   die 
  Bestimmungen 
  entweder 
  im 
  Horizontalofen 
  oder 
  im 
  Ver- 
  

   tikalofen 
  mit 
  größeren 
  Mengen 
  gearbeitet 
  werden 
  mußten, 
  war 
  

   reines 
  Material 
  in 
  solchen 
  Mengen 
  nicht 
  zu 
  beschaffen 
  gewesen. 
  

   Nur 
  die 
  mikroskopische 
  Methode 
  erlaubt 
  dies, 
  da 
  es 
  schließlich 
  

   nicht 
  schwer 
  ist, 
  einen 
  kleinen 
  reinen 
  Kristall 
  oder 
  ein 
  reines 
  

   Kristallbruchstück 
  zu 
  erhalten, 
  während 
  die 
  anderen 
  Methoden 
  

   größere 
  Mengen 
  erfordern. 
  

  

  Day 
  und 
  Allen 
  erhielten 
  für 
  künstlichen 
  Anorthit 
  die 
  

   Temperatur 
  1534°, 
  Brun 
  für 
  denselben 
  1490°. 
  

  

  Aus 
  diesen 
  Daten 
  geht 
  hervor, 
  daß 
  der 
  künstliche 
  Anorthit 
  

   einen 
  weit 
  höheren 
  Schmelzpunkt 
  haben 
  muß 
  als 
  der 
  natürliche. 
  

   Ich 
  habe 
  nun 
  bei 
  neuerlicher 
  Untersuchung 
  durch 
  die 
  mikro- 
  

   skopische 
  Methode 
  folgende 
  Daten 
  erhalten. 
  

  

  1. 
  Anorthit 
  vom 
  Vesuv 
  (vergl. 
  Tafel 
  II). 
  

  

  Es 
  diente 
  dazu 
  ein 
  kleines 
  wasserhelles 
  Bruchstück, 
  

   dessen 
  mikroskopische 
  Untersuchung 
  keine 
  Einschlüsse 
  ver- 
  

   riet 
  und 
  welches 
  bei 
  mikroskopischer 
  Methode 
  weder 
  Na 
  noch 
  

   Mg 
  ergab. 
  Es 
  darf 
  daher 
  der 
  Anorthit, 
  soweit 
  bei 
  Mineralien 
  

   möglich, 
  als 
  rein 
  betrachtet 
  werden. 
  

  

  Zeit 
  Temperatur 
  Verhalten 
  des 
  Pulvers 
  

  

  10 
  h 
  20 
  m 
  1220° 
  Unverändert. 
  

   10 
  11 
  25 
  m 
  1230° 
  

   10 
  h 
  30 
  m 
  1250° 
  Einzelne 
  Teilchen 
  am 
  äußeren 
  Rande 
  der 
  

  

  Quarzschale 
  zeigen 
  Veränderung. 
  

   10 
  h 
  35 
  m 
  1260° 
  Bereits 
  merkliche 
  Veränderung 
  der 
  Umrisse. 
  

   10 
  h 
  40 
  m 
  1270° 
  

  

  10 
  h 
  45 
  m 
  1270° 
  Stärkere 
  Veränderung 
  der 
  Ränder. 
  

   10 
  h 
  55 
  m 
  1280° 
  

  

  ll 
  h 
  1290° 
  Einzelne 
  Teilchen 
  schmelzen 
  ganz. 
  

  

  ll 
  h 
  5 
  m 
  1295° 
  Zusammenfließen 
  von 
  Bruchstücken;Tropfen- 
  

  

  bildung. 
  

   ll 
  h 
  10 
  m 
  1295° 
  Viele 
  Teile 
  sind 
  flüssig, 
  durchsichtig. 
  

   ll 
  h 
  15 
  m 
  1300° 
  Dasselbe 
  Bild, 
  aber 
  noch 
  feste 
  unveränderte 
  

  

  Teile. 
  

  

  